'ÎHB ACADÉMIE DES SCIENCES. 



paraît mériter un certain intérêt. Nous ne pouvons en donner la composi- 

 tion exacte, mais nous sommes autorisé à dire que les métaux constituants 

 comprennent du cuivre et de l'aluminium et quelques millièmes d'autres 

 éléments. 



Cet alliage fond entre 1010° et 1030" et présente un point singulier entre 

 690° et ^So". Il se forge très bien à toutes les températures depuis le rouge 

 sombre jusqu'au rouge cerise clair. 



Dans le cours de nos recherches, nous avons soumis ce métal à des 

 trempes à températures croissantes dans l'eau à i5°. Les barrettes trempées 

 étaient brutes de coulée. 



La première a été trempée à SSo", c'est-à-dire en dessous du point singulier. 



Le métal qui, brut de coulée et naturel, présente au microscope de grands îlots 

 blancs de cuivre en excès ou d'une combinaison de cuivre et d'aluminium noyés 

 dans un constituant noir, paraissant un eutectique, est devenu, après celte trempe 

 à .550°, plus homogène et présente un aspect granuleux dans ses parties principales; 

 l'élément noir eutectique a presque disparu. 



Trempé à 650° et ~âo°, c'est-à-dire autour du point singulier, le métal présente un 

 constituant nouveau au milieu de lambeaux paraissant appartenir au constituant gra- 

 nulaire de la trempe à 55o°. Ce nouveau constituant se montre à l'état de fines aiguilles 

 s'enchevètrant à la manière des aiguilles de la martensite des aciers trempés. L'appa- 

 rition de ce constituant concorde d'ailleurs avec une élévation de la limite élastique et 

 de la cliarge de rupture du métal, qui n'atteint pas moins de 5o jiour 100; l'allonge- 

 ment à la rupture diminue beaucoup; malheureusement, des défauts de coulée dans 

 nos éprouveltes ne nous permettent pas d'être aussi affirmatifs qu'il le faudrait à ce 

 sujet. 



Le métal trempé à 85o° ne présente plus au microscope que le constituant uiarten- 

 sitique seul en longues aiguilles parallèles dans un même grain; car il se forme en 

 même temps des joints cristallins dès que ce constituant reste seul. Les aiguilles mar- 

 tensiliques paraissent naître de petits îlots qui sont vraisemblablement les résidus du 

 constituant granuleux précité. 



Trempé à gSo", c'est-à-dire près de son point de fusion, le constituant martensi- 

 tique seul subsiste et ses aiguilles sont devenues extrêmement fines et serrées, s'arrê- 

 tantsur les bords des joints cristallins et changeant de direction d'un grain à l'autre. 



Pour ces deux dernières trempes, la limite et la charge de rupture par traction ou 

 par compression ont presque doublé; il en est de même pour la dureté, si on la déter- 

 mine par la méthode de pénétration de Brinell. 



Ces constatations paraissent calquées sur celles faites par M. Osmond 

 dans sou élude des effets de la trempe sur l'acier a o, i4 de carbone (') 

 à i34o". 



(') Bulletin de la Société d'encouragement, mai 1895. 



